18 Deville und Debray, 



Ruthenium durch die Unlöslichkeit seines rosenrothen 

 Salzes 2KCl,Ru2C13. 



Die Gewinnungsmethode des Ruthenoxjds durch 

 Röstung, nach Fremy, modificiren Deville und De- 

 bray für die dichten Sorten des Osmiridiums, die un- 

 mittelbar keine Osmiumsäure und kein Ruthenoxyd beim 

 Rösten geben, dahin, dass sie das Mineral erst durch 

 Schmelzen mit Zink u. s. w. pulverisirbar machen und 

 nun auf Platinblech im Porcellanrohr bei Kupferschmelz- 

 hitze rösten. Sie erhielten so schöne Krystalle von 

 Rutheniumoxyd von der Form des Zinnoxyds, Prismen 

 mit quadratischer Basis. Es hatte ein spec. Gewicht 

 von 7,2, war aber noch unrein; es enthielt 97,3 Proc- 

 Ru 02, 1 Proc. Rhodiumoxyd^ 1 Proc. Iridoxyd und 

 0,7 Proc. Osmiumoxyd. 



Die Formel RuO^ verlangt 76,7 Proc. Ruthenium 

 und 2.3,3 Proc. Sauerstoff, gefunden wurden 77,7 Proc 

 Ruthenium und 22,3 Proc. Sauerstoff. 



Das rosenrothe Rutheniumsalz von Claus 

 besteht nach Deville und Debray aus 40,0 Proc. KCl, 

 30,2 Proc. Chlor und 29,7 Proc. Ruthenium. Beim Rö- 

 sten des Rutheniums entsteht Ruthenoxydul RuO, gefun- 

 den R = 85,9, O =^ 14,1 Proc; berechnet Ru = 86,8, 

 O = 13,2 Proc. (Auch das Iridium löst sich leicht in 

 einem Gemenge von Salpeter und Aetzkali. Schmilzt man 

 z. B. mit letzterem körniges Osmiridium (rutheniumfreies), 

 so erhält man ein dunkelblaues Fluidum, woraus man 

 aber nur Iridium abscheidet, mit der Dichtigkeit 21,15 

 bis 21,2, während die Ruthenverbindungen Ruthenme- 

 tall mit 11,3 spec. Gewicht geben.) 



Mit Zink bildet Ruthenium eine Legirung in regel- 

 mässig hexagonalen Prismen, die beim Verdampfen des 

 überschüssigen Zinks zurückbleiben, an der Luft Feuer 

 fangen und mit schwacher Verpuffung verbrennen. 



Ein schön krystallisirendes Rutheniumzinn = 

 RuSn2 (gefunden 33 Proc. Ru und 67 Proc. Sn) erhält 

 man durch Rothglühen eines Gemenges von 1 Th. Ru- 



